DE QUELQUES ALLIAGES. 1 O 



veinent) nne composition définie : pour y arriver nous 

 mettions dans un creuset en terre réfraclaire les deux 

 métaux pris en qnantités correspondantes à la compo- 

 sition qu'on désirait obtenir, en prenant toujours un 

 excès de zinc dont une plus grande quantité était per- 

 due par volatilisation comparativement à celle de l'alu- 

 minium relativement peu oxidable et pas volatil. 



On commençait par faire fondre dans le creuset l'alu- 

 minium, c'est-à-dire le métal le moins fusible et le 

 plus stable. L'aluminium fondu, on y ajoutait le zinc. 

 Les métaux étaient pris en morceaux de la grandeur 

 d'une petite noisette ; durant la chautïe le creuset était 

 recouvert d'un couvercle en terre réfractaire avec tube 

 de même substance qui communiquait avec un appareil 

 dégageant de l'anhydride carboniqne. Ce gaz était des- 

 séché avant de pénétrer dans le creuset d'où il dépla- 

 çait l'air. Le creuset ainsi établi était chauffé dans un 

 four Perrot. 



Vers la fin de la fusion on ouvrait un instant le cou- 

 vercle et on brassait la masse fondue au moyen d'un 

 tube de terre réfractaire ou d'une baguette en charbon 

 de cornue. Le métal liquide était versé dans des boîtes 

 en tôle très fine ; ces boîtes avaient la forme d'un pa- 

 rallélipipéde deux fois plus long que large ; avant que 

 d'y verser le métal nous les chauffions pendant quelques 

 minutes dans un coin du même four Perrot qui avait 

 servi à la fusion ; le métal fondu, ayant rempli la petite 

 boîte en fer on refermait le four et on laissait lente- 

 ment refroidir l'alliage obtenu. Au refroidissement ce 

 dernier tombait de lui-même hors de la boîte en tôle 

 (pii lui avait servi de forme. Dans un cas seulement, 

 celui de l'alliage correspondant à la formule Âl^Zn. 



